I 



D E L L' A e e A D E M I A. . liq 



da qTiesta ne viene ingombra da nn numero grande di pici ole 

 prominenze . 



Non è molto capace di ritenere l'acqua , perchè un ])ez- 

 zctto di questa miniera, che una volta fu immersa in questo 

 liquido per ventiquattro ore, ed indi estratta, e tenuta per 

 il corso d'otto ore fuori della medesima, non venne ad aumen- 

 tarsi, che pochissimo nel peso. Il pezzo, su cui fu fatta l'espe- 

 rienza, pesava mezz'oncia, e dopo averla fatta asciugare all'om- 

 hra non fu che di quattro grani l'aumento. 



La gravità specifica è variabile secondo che i pezzi, i qua-f 

 li si esperiraeutano, contengono più, o meno di rame, ma dai 

 resultati ottenuti si può fissare come teiinine medio a ócooo. 

 essendo <|uella dell'acqua a icooo. 



Esposte brevemente le fisiche caratteristiche, che la no- 

 stra miniera dirtinguono , ragion vuole, che passiamo a dare il 

 raorguaglio delle chimiche operazioni sulla medesima istituite 

 per determinarne col mezzo dell'analisi i varj principj , che al 

 metallo sono mischiati . 



La prima operazione da me intrapresa su questa miniera, 

 dopo di averla ridotta in sottilissima polvere coi soliti mezzi , 

 fu di prendere cento parti della medesima così preparata, e 

 di porla in un vaso di vetio, in cui affusi 4^0. parti d'ammo- 

 niaca ben rettificata; cuoprii perfettamente il vaso, perchè non 

 avesse luogo di separarsi in forma di gas quest'alcali , e ve 

 la feci stare ([uarantotto ore coli' avvertenza di agitare il mi- 

 scuglio ogni tanto. Sembrandoini , che tutto questo tempo po- 

 tesse essere stato sufficiente per dar luogo all'amiuoniaca di 

 sciogliere tutto l'ossido di rame, che si poteva ritrovare nella 

 miniera, filtrai questo liquore, che era colorito di un bellissi- 

 mo h|pù, e nel filtro vi rimase un residuo di color lionato ca- 

 rico. Questo residuo lavato molte volte con acqua distilata, 

 non comunicò alla medesima nessuna metallica sostanza; poi- 

 ché avendovi messo una piccola porzione d'acido gallico , non si 

 colori di nero, ed una lamina di ferro ben pulita non si rico- 

 perse in alcun punto di rame. Questi fatti provarono, che non 

 si era disoiolto né ferro, né rame per mezzo delle lozioni. 



Il vaso contenente il rame disciolto d ill'ammoniaca lo posi 

 al fuoco ]>er precipitare l'ossido di questo metallo per mezzo 

 dell'evaporazione dell'alcali . Questa operazione fu protratta per 

 molte ore, al termine della quale ottenni nel fondo del vaso 

 tutto l'osàiflo di rame che in (fuesto fluido era di^ciolto. Lo rac- 

 colsi con diligenza fino ad un'atomo, e pesatolo ad Tina esatta 

 bilancia , lo ritrovai ascendere al peso di parti tredici . 



Il residuo restato sul filtro, e che io avea per molte voi- 

 Tom. IX. R te 



